über die ^verschiedenen Zustände des haniinergaaren Kupfers. 93 



gesclillderlcn Zustande, den man in England den ühergaaren genannt hat. 

 Man hält in Deutschland dafür, dafs das IMetall in diesem Zustande die Gaaiv 

 noch nicht erlangt habe, oder dafs es, — wie man sich auszudrücken pflegt — 

 noch zu jung sei. Erst durch fortgesetztes Hinzuströmen des AYindes tritt 

 der hammergaare Zustand ein, und wenn dann das Hinzutreten der atmos- 

 phärischen Luft noch länger fortdauert, oder wenn das Kupfer, — wie man 

 in Deutschland zu sagen pflegt — zu hoch in die Gaare getrieben wird, 

 so geht das Metall in denjenigen Zustand über, den man in Deutschland den 

 ühergaaren nennt, und welcher von dem vorhin so genannten, sehr ver- 

 schieden ist. Die Bezeichnungen der verschiedenen Zustände des Kupfers 

 unter den Namen: noch nicht hammergaares (oder zu junges), hammergaa- 

 res und übergaares Kupfer lassen sich daher nur dann richtig beurtheilen, 

 wenn man das Arbeitsverfahren kennt, bei welchem das Kupfer dai'gcstellt 

 worden ist. Das Kupfer, welches man in Deutschland übergaar nennt, hat 

 zwar ebenfalls ein körniges oder ein strahliges Gefüge ; allein das Korn ist 

 llachei-, fast schuppig oder blättrig, der Glanz so geringe, dafs die Bruch- 

 fläche ein mattes Ansehen erhält und die Farbe nicht eigentlich kupferroth, 

 sondern anfönglich, nämlich bei einem geringen Grade der Ubergaare, pur- 

 piu-farben, dann ziegelroth und zuletzt sogar bramiroth. Dies Kupfer ist 

 dickflüssig, erstarrt sehr bald, besitzt eine geringe Festigkeit und läfst sich 

 zwar in der Rothgliihhitze, aber nicht in niedrigem Temperaturgi-ade bear- 

 beiten, ohne aufzureifsen oder wenigstens Kantenrisse zu erhalten. 



Je mehr das Kupfer von fremdartigen Beimischungen frei ist, desto 

 schneller durchläuft es diese drei verschiedenen Zustände, und oft so schnell, 

 dafs es seinen Zustand schon in dem kurzen Zeitraum, in welchem die Probe 

 ziu- Beurtheilung des Grades der Gaare genommen wird, verändert hat. 

 Die Umstände, imter welchen das Kupfer aus dem einen dieser Zustände in 

 den andern übergeht, haben schon längst vermuthen lassen, dafs das uber- 

 gaare Kupfer — in dem in Deutschland gebräuchlichen Sinne, — Kupfer- 

 oxydul, und das noch nicht hammergaare oder das noch zu junge Kujjfer, 

 Kohle enthalte; allein diese Vermuthung war durch Analysen noch nicht be- 

 stätigt worden. Durch Auflösen des Kupfers in Säuren konnte die Beimi- 

 schung von Oxydul und von Kohle nicht ausgemittelt werden. Die Zer- 

 setzimg des Hornsilbcrs durch Kupfer, ohne Zusatz von Salzsäiu-e, gelingt 

 nicht, weil ein basisches salzsaures Kupfersalz, das Hornsilber sowohl als 



